## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BAMBU PADA PEMBUATAN PAVING BLOCK TERHADAP KUAT TEKAN
Marwan Nur 1 , Harsusani 2 , Nur Aida 3*
123 Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan, Politeknik Negeri Ketapang
*E-mail : nhuraidha@politap.ac.id

## Abstract
Bamboo is widely used for various forms of building construction, such as houses, as roofs, columns and foundations. Apart from that, the remainder of its use  will  become  waste. One of  the building materials that  is  often  used  is  paving  blocks  as  an  alternative  ground  surface  cover  that  can  be  used  for  road pavement,  parking  lots,  pedestrians,  parks,  etc.  The  aim  of  this  research  was  to  determine  the  effect  of adding  bamboo  fiber  with  variation  of  1%,  3%, and  5%  on  the  compressive  strength  of  paving  blocks. The  method  used  in  this  research  is  the  experimental  method.  Primary  data  consists  of  material  testing results and paving block compressive strength. Research  was conducted at the Structures and Materials Laboratory, Departement of Civil and Mining Engineering, Ketapang State Polytechnic. From the results of the compressive strength testing of paving blocks that have been carried out, the highest average value of  compressive strength  of  paving  blocks with a variation  of  1% is 320.01 kg/cm 2 which corresponds to the quality concrete C used for home garage pavement, pedestrian circulation, and parking lot.
Keywords : Addition of Cement, Bamboo Fiber, Compressive Strength of Paving Blocks

## 1. PENDAHULUAN
Perumahan  di  daerah  pedesaan,  secara umum bentuk konstruksi bangunannya terbuat dari  bambu.  Penduduk  sering  menanam bambu  untuk  berbagai  keperluan.  Bambu mudah diolah dengan alat sederhana, mempunyai  berat  volume  rendah  serta kekuatan  yang  tinggi.  Bambu  mempunyai sifat  elastis,  ringan,  dan  mudah  untuk dibangun  sehingga  konstruksi  bambu  tahan terhadap  gempa  dan  dapat  diperbaiki  dengan mudah  jika  mengalami  kerusakan.  Untuk melestarikan alat musik bambu di Palembang, suatu penelitian menggunakan material bambu  untuk  desain  perancangan  struktur bangunan pusat pelestarian tersebut dari atap, kolom dan pondasi (Ananda & Agusri, 2017).
Bambu  adalah  bagian  dari  keluarga Gramineae (rumput-rumput),  yang  juga dikenal  sebagai giant  grass .  Bambu  tumbuh dalam  bentuk  rumpun  dengan  batang-batang (buluh)  yang  berkembang  dari  tahap  rebung hingga  tumbuhan  yang  masih  muda,  dan
mencapai  kedewasaan  pada  usia  4-5  tahun. Batang  bambu  berbentuk  silinder,  bercabang, beruas-ruas  dengan  ruas  yang  berongga  dan memiliki  dinding  yang  keras.  Setiap  ruas bambu  memiliki  mata  tunas  atau  cabang. Akar  bambu  terdiri  dari  rimpang  yang bercabang dan beruas, dengan setiap ruas bisa menjadi  tempat  bagi  serat  dan  tunas  yang berpotensi tumbuh menjadi batang baru.
Rumah,  fasilitas  penyimpanan,  struktur jembatan, konstruksi tangga, pipa saluran air, tempat  air,  dan  peralatan  rumah  tangga  bisa dibuat dari bambu berbentuk bulat. Sementara itu  bilik,  dinding,  lantai,  reng,  pagar, kerajinan dan lainnya dapat dibuat dari bambu yang  belahan.  Bambu  bisa  dipanen  ketika mencapai usia sekitar 3 tahun, dan pertumbuhannya  sangat  cepat.  Selama  masa pertumbuhannya,  bambu  tumbuh  secara vertikal  sekitar  50  mm  tiap  jam  atau  sekitar 1200  mm  tiap  hari.  Serat  sklerekin  dan selulosa merupakan kandungan yang mempengaruhi  kekuatan  bambu.  Kekuatan
bambu  pada  bagian  luarnya  jauh  lebih  tinggi daripada  bagian  dalamnya.  Sejalan  dengan karakteristik  serat  bambu,  bahwa  kekuatan tarik  paling  tinggi  terdapat  pada  serat  di  ruas batang  bagian  bawah  tepi  luar  (Refiadi, Syamsiar, & Judawisastra, 2018).
Bambu  yang  dipilih  berasal  dari  jenis dengan  tingkat  kelembaman  rendah,  dan teknik ekstraksi yang sesuai akan menghasilkan  serta  rambu  yang  memiliki kualitas  mekanik  yang  optimal.  Seperti metode steam  explosion yang  menghasilkan serat  dengan  kekuatan  tarik  tertinggi  (Illya  & Bali, 2021).
Penambahan serat sebagai bahan penambah semen merupakan bahan campuran lainnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru. Sudah  banyak  penelitian  yang  mengkaji pengaruh  tersebut  (Irawan  et  al.,  2023).  Kuat tekan paving block dapat ditingkatkan dengan penggunaan  serat  ijuk  dalam  campuran (Fauzi,  et  al,  2023).  Kekuatan  tekan  beton tertinggi  mencapai  50,97  MPa  dicapai  ketika paving block dibuat dengan campuran limbah plastik  (Sudarno,  Nicolaas,  &  Assa,  2021).
Penggunaan campuran
30% plastik polypropylene dan  70%  agregat  halus menghasilkan  nilai  kuat  tekan  16,11  MPa, termasuk golongan mutu C (Zulfi., Zainuri, & Soehardi,  2021).  Penggunaan  serat  bambu pinang  dapat  meningkatkan  kekuatan  tekan beton (Hermawati & Herawati, 2023).
Penelitian
ini bertujuan untuk
menginvestigasi bagaimana penambahan serat bambu  mempengaruhi  sifat  mekanik  dari paving  block,  khususnya  dalam  hal  kekuatan tekannya.  Penelitian  ini  didasari  pada  bahan baku  bambu  sebagai  serat  mudah  didapat (tumbuhan liar di tepi sungai, sawah dan lain- lain),  dan  kuat  tariknya  cukup  tinggi. Bagaimana  pengaruh  penambahan  serat bambu  dengan  variasi  1%,  3%,  dan  5% terhadap  kekuatan  tekan  paving  block menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini.
Paving  block  untuk  pasangan  dinding adalah  komponen  material  bangunan  terdiri dari  kombinasi  bahan  perekat  hidrolis  dan agregat,  dicampur  dengan  air,  serta  mungkin
ditambahkan bahan lain yang tidak mengganggu  sifat  asli  paving  block.  Paving block  sering  digunakan  sebagai  pilihan  untuk penutupan  permukaan  tanah  yang  cocok untuk  berbagai  kebutuhan  seperti  konstruksi jalan,  area  parkir,  trotoar,  taman,  dan sebagainya.  Berdasarkan  standar  SNI  03- 0691-1996,  paving  block  adalah  material bangunan  yang  terbuat  dari  campuran  semen Portland atau bahan perekat hidrolisis serupa, air,  dan  agregat,  dengan  atau  tanpa  tambahan lain yang tidak mempengaruhi kualitas paving block  (Badan  Standardisasi  Nasional,  1996). Paving  block  akan  mengalami  kerusakan ketika  menerima  beban  yang  melebihi kapasitas,  akan  terjadi crack dan  jika berlanjut  akan  patah  atau  rusak  melintang  di bagian  tengahnya.  Dengan  ukuran  tebal  yang lebih  kecil  (12  cm  menjadi  8  cm),  maka kekuatan  tekan  paving  block  akan  meningkat (Yanita, Yudistira, & Irawan, 2022).
Paving  block  yang  terbuat  dari  kombinasi semen,  agregat  halus  serta  serat  merupakan jenis paving block serat (Sutama et al., 2019). Baja,  plastik,  limbah  kain,  ijuk,  serabut kelapa, jerami, dapat digunakan sebagai serat.
Menurut  SNI  03-0691-1996,  paving  block dikelompokkan  sebagai  :  (1)  paving  block mutu  A  memiliki  tekan  maksimal  dengan  K- 430  sampai  K-490  dan  penyerapan  air maksimum  sebesar  3%  membuatnya  cocok digunakan untuk jalan, perkerasan di terminal peti  kemas  di  pelabuhan,  serta  keperluan struktural dan non struktural lainnya; (2) mutu B dengan tekan minimal antara K-135 hingga K-184  penyerapan  air  minimal  6%  biasanya cocok digunakan untuk area parkir (3) Paving block mutu C memiliki kuat tekan maksimum antara  K-135  hingga  K-184  dan  penyerapan air  maksimal  8%,  yang  umumnya  digunakan untuk  perkerasan  garasi  rumah,  jalur  pejalan kaki, dan area parkir; (4) mutu D dengan kuat tekan  minimal  antara  K-104  hingga  K-122 dan  maksimal  10%  daya  serap  air,  cocok untuk  penggunaan  pada  perkerasan  non struktural  seperti  taman,  trotoar,  pekarangan rumah,  dan  lahan  perkerasan  dengan  beban ringan  (Badan  Standardisasi  Nasional,  1996). Paving block harus memiliki permukaan yang halus,  bebas  retak  atau  cacat,  serta  tepi  yang
baik  dan  rusuk  yang  tahan  terhadap  tekanan tangan, sedangkan untuk bentuknya disesuaikan  antara  kesepakatan  diantara pemakai  dan  produsen.  Dengan  sifat-sifat fisik paving block seperti Tabel 1.
Tabel 1. Sifat-Sifat Fisik Paving Block
Mutu Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Keausan (mm/menit) Penyerapan Air Rata- Rata Maks Rata- Rata Min. Rata- Rata Min. % A 400 350 0,090 0,103 3 B 200 170 0,130 0,149 6 C 150 125 0,160 0,184 8 D 100 85 0,219 0,251 10 Dua  metode  dalam  pembuatan  paving block yaitu : (1) metode konvensional dengan menggunakan alat tradisional dengan kekuatan  pemadatan  yang  bergantung  pada kekuatan  orang  yang  menggunakannya;  dan (2) metode mekanis atau press .
Gambar 1. Serat Bambu Yang Dipotong
Paving  block  terbuat  dari:  (1)  pasir  halus butiran    dengan  ukuran  maksimum  4,76  mm, dapat  berasal  dari  alam;  (2)  air  digunakan untuk  pengikat  agregat  dengan  syarat  dapat diminum; (3) semen Portland hanya menyusun  sekitar  10%  dari  komposisi  total paving block, namun karena perannya sebagai pengikat,  perannya  sangat  penting  dalam struktur  paving  block  tersebut;  (4)  serat bambu  yang  telah  dipotong-potong  menjadi ukuran kecil.
Kuat  tekan  paving  block  adalah  kekuatan yang  dibutuhkan  untuk  membuatnya  runtuh saat  diberi  tekanan  dari  permukaan  dengan gaya  tertentu  (Hermansyah,  &  Sachroudin, 2023).  Kuat  tekan  paving  block  ditentukan dengan menggunakan persamaan 1.
𝑓 ′ 𝑐 = 𝑃 𝐴 (1)
Dimana:
f' c = kuat tekan beton (MPa) P   = beban maksimum pengujian (N) A  = luas penampang benda uji (mm 2 )

## 2. METODOLOGI
Uji laboratorium dilaksanakan di Laboratorium  Struktur  dan  Bahan,  Jurusan Teknik  Sipil  dan  Pertambangan,  Politeknik Negeri  Ketapang.  Penelitian  dilaksanakan pada  bulan  Agustus  2023  sampai  September 2023.  Metode  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  eksperimen.  Acuan  mutu  paving block  yang  digunakan  yaitu  K-225  sebagai komposisi  campuran  dengan  paving  block yang  akan  diuji.  Sebanyak  48  buah  sampel yang  memiliki  bentuk  kubus  dengan  dimensi 15  cm  15  cm  15  cm  digunakan  sebagai benda  uji.  Ada  3  variasi  paving  block  yaitu variasi  1%  serat  bambu,  variasi  3%  serat bambu, dan variasi 5% serat bambu.
Semen  gresik  (Portland  type  I),  pasir (agregat  halus)  yang  berasal  dari  Sungai Pawan,  Kabupaten  Ketapang,  serat  bambu, dan  air  merupakan  bahan  yang  diperlukan dalam penelitian.  Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu set saringan, botol Le Chatelier , tabung silinder, alat vicat, timbangan, picnometer ,  oven,  cetakan  beton, kerucut Abrams ,  mesin  uji  kuat  tekan,    dan sendok  spesi,  skop,  penggaris,  nampan  dan tongkat pemadat.
Prosedur  pelaksanaan  diantaranya  :  (1) pemeriksaan  dan  pengujian  bahan  agregat halus (pasir) berupa kadar air, berat jenis dan penyerapan  agregat  halus,  analisis  saringan, kadar  lumpur,  dan  berat  volume;  (2)  semen berupa  pengujian  vicat;  (3)  pengujian  serat bambu  berupa  pengujian  kadar  air  serat bambu,  pengujian  berat  isi  serat  bambu, pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  serat bambu;  (4)  penentuan  komposisi  paving block;  (5)  proses  pembuatan  benda  uji;  (6) perawatan  benda  uji  ( curing );  (7)  pengujian kekuatan tekan paving block; (8) menganalisa dampak  penggunaan  serat  bambu  sebagai aditif semen terhadap kekuatan paving block.
Langkah-langkah untuk melakukan
melakukan  pengujian  kuat  tekan  sebagai berikut:  (1)  mengukur  berat  dan  dimensi  dari benda  uji;  (2)  meletakkan  benda  uji  secara sentris pada mesin tekan; (3) mengoperasikan mesin  tekan  dengan  menambahkan  beban konstan  sekitar  2  hingga  4  kg/cm 2 per  detik; (4)  melakukan  pembebanan  benda  uji  hingga mengalami kerusakan atau retak, dan mencatat  beban  maksimal  yang  terjadi  saat menguji benda uji.
Gambar 2. Pengujian Kekuatan Tekan Paving Block

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pengujian  material,  bahan-bahan yang  diuji  meliputi  agregat  halus  (pasir), semen  portland  merek  gresik,  dan  banah variasi  serat  bambu.  Berdasarkan  hasil pengujian  analisa  saringan  pasir  pawan  yang dilakukan  diperoleh nilai modulus kehalusan lolos  kumulatif  yaitu  3,76%.  Rata-rata  kadar air sebesar 2,37%, dan rata-rata kadar lumpur 95,7%. Pengujian berat isi didapat nilai padat 1,69  kg/cm 3 ,  gembur  1,54  kg/cm 3 ,  dan  rata- rata berat isi 1,61 kg/cm 3 . Berat jenis rata-rata 2,21  gram,  sedangkan  penyerapan  air  agregat halus 3,5%.
Gambar 3. Waktu Peningkatan Pengujian Vicat Semen Portland Gresik
Pengujian  penetrasi  semen  didapatkan nilai  konsistensi  normal  pada  pengikatan semen  belum  memenuhi  syarat,  dikarenakan nilai  jarum  penetrasi  belum  mendekati  angka  1 mm.
Sebelum  melakukan  pembuatan  sampel terlebih  dahulu  melakukan  pengujian  pada bahan  variasi  serat  bambu  untuk  mengetahui kandungan  air  serat  bambu,  kepadatan  serat bambu,  berat  spesifik  dan  daya  serap  serat bambu.   Nilai  kadar  air  serat  bambu  rata-rata 0,82%. Untuk rata-rata berat isi agregat padat 0,36  kg/cm 3 ,  sedangkan  berat  isi  agregat gembur  0,30  kg/cm 3 .  Nilai  rata-rata  berat jenis  1,2  gr  dan  nilai  penyerapan  20,5%. Tabel  2  menunjukkan  perencanaan  campuran paving blok ( mix design ).
Tabel  2.  Komposisi  Campuran  Paving  Block Untuk 48 Sampel Kombinasi Semen (kg) Serat Bambu (kg) Pasir (kg) Air (liter) Normal 30 0 56,64 17,52 Variasi 1% 30 0,3 56,64 17,52 Variasi 3% 30 0,9 56,64 17,52 Variasi 5% 30 1,5 56,64 17,52 Total Komposisi 120 2,7 226,56 70,08
Gambar  4.  Proses  Pengadukan  Semen  dan
Pencampuran Variasi Serat Bambu Pada proses pengadukan tersebut dilakukan  pengujian slump bertujuan  untuk melakukan  penentuan  nilai  kelecekan  berupa kekentalan  ( viscosity )  atau  plastisitas  paving block segar dengan mengukur nilai kemerosotan  paving  block  segar  setelah dipadatkan  dengan  alat  kerucut  Abraham.
Nilai slump pada  adukan  paving  block normal,  variasi  1,  variasi  2,  dan  variasi  3 berkisar  8  –  11  cm.  Nilai  tersebut  sesuai dengan  nilai slump di  dalam  Standar
Indonesia  8  –  12  cm.  Proses  perawatan dilakukan  dengan  meredam  paving  block  di dalam  air  1  hari  sebelum  pengujian.  Tabel  3 memperlihatkan  rekapitulasi  nilai  rata-rata kekuatan tekan paving block.
Tabel  3.    Rekapitulasi  Rata-Rata  Kekuatan
Tekan  Paving  Block  Normal  dan Variasi Kombinasi Kuat Tekan 7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari Normal 237,32 246,40 259,99 278,11 Variasi 1% 208,01 217,08 230,68 248,81 Variasi 3% 144,72 153,78 167,38 185,51 Variasi 5% 134,14 143,21 156,80 174,93
Hasil  tersebut  memperlihatkan  seiring dengan  banyaknya  penambahan  serat  bambu pada paving block akan mengurangi kekuatan tekannya,  sejalan  dengan  penelitian  lainnya, dimana  nilai  kuat  tekan  akan  semakin  rendah seiring  dengan  banyaknya  campuran  serbuk gergaji  kayu  jati  (Rosadi,  Rahmawati,  & Suharyatun,  2023).  Penambahan  prosentase serat  limbah  terhadap  kuat  tekan  akan menjadi  berkurang  (Fauzi,  Limantara,  &
Cahyo S.P., 2018; Hermansyah & Sachroudin,  2023).  Hal  tersebut  sama  bagi kuat tekan beton dari sampel yang mengalami penambahan serat bambu dari 0,25% menjadi 0,5%,  0,75%  (Simanjuntak  &  Lubis,  2022). Serat  bambu  kering  mengalami  kesulitan dalam  memadat,  dan  memiliki  keausan  yang jauh  lebih  besar  daripada  yang  dialami  oleh kerikil atau batu apung, sehingga beton ringan dengan  campurannya  mengalami  penurunan kuat  tekan  (Ardhyan,  Basrin,  &  Tarmizi, 2023).
Sampel  paving  block  dengan  variasi  1% serat  bambu  memiliki  kekuatan  tekan  rata- rata  yang  maksimal  yaitu  301,53  kg/cm 2 sesuai dengan mutu beton mutu C yang cocok digunakan untuk meratakan perkerasan garasi rumah,  jalur  pejalan  kaki,  dan  area  parkir. Penambahan optimal yang
dapat meningkatkan  kekuatan  tekan  beton  terjadi ketika  serat  bambu  1%,  hasil  tersebut  sama dengan  penelitian  sebelumnya  walaupun menggunakan jenis serat bambu yang berbeda (Lestari, 2022).

## 4. KESIMPULAN
Pengaruh penambahan serat bambu dengan variasi 1%, 3%, dan 5% terhadap kuat tekan  paving  block  yaitu  semakin  banyak serat  bambu  yang  ditambahkan,  semakin rendah kuat tekan paving block.

## REFERENSI
Ananda,  D.  A.,  &  Agusri,  E.  (2017).  Perencanaan  dan Perancangan  Pusat  Pelestarian  Alat  Musik Bambu di Palembang. Jurnal Bea , 5 (1), 49–53.
Ardhyan,  M.  Z.,  Basrin,  D.,  &  Tarmizi,  A.  (2023).
Pengaruh  Penggunaan  Serat  Bambu  terhadap Kuat  Tekan  Beton  Ringan. Jurnal  Media  Teknik Sipil , 4 (1), 49–59.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1996). SNI  03-0691- 1996 tentang Bata Beton (Paving Block) .
Fauzi,  A.  R.,  Limantara,  A.  D.,  &  Cahyo  S.P.,  Y.
(2018).  Pemanfaatan  Limbah  Hasil  Pembuatan Anyaman  Berbahan  Bambu  sebagai  Campuran Standard Mixdesign Paving Block. JURMATEKS , 1 (1), 137–147.
Fauzi,    et  al.  (2023).  Analisis  Kuat  Tekan  dan  Daya Serap  Paving  Block  menggunakan  Pasir  Sungai Samin  pada  Variasi  Panjang  Serat  Ijuk. Jurnal CIVeng , 4 (1), 23–28.
Hermansyah,  &  Sachroudin,  M.  R.  (2023).  Pengaruh Penambahan Sabut Kelapa sebagai Material Serat terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal  Keilmuan Teknik Sipil (KACAPURI) , 6 (1), 23–34.
https://doi.org/10.31602/jk.v6i1.10997
Hermawati  &  Herawati.  (2023).  Pengaruh  Serat  Buah Pinang  terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Bearing , 8 (2), 61–66.
Illya,  G.,  &  Bali,  I.  (2021).  Studi  Perbandingan  Sifat Mekanik  Serat  Bambu. Jurnal  Muara  Sains, Teknologi,  Kedokteran,  Dan  Ilmu  Kesehatan , 5 (2), 383–390.
Irawan,  T.,  Sutama,  A.,  &  Agustini,  M.  (2023).  Studi Mikrostruktur Foamed Concrete dengan Penambahan  Serat  Daun  Nanas  Menggunakan Scanning  Electron  Microscope (SEM). Jurnal Deformasi , 8 (1), 31–37. https://doi.org/10.31851/deformasi.v8i1.11637
Lestari, D. D. (2022). Pengaruh Variasi Campuran Serat Bambu  pada  Kuat  Tekan  Beton  Serat. Majalah Ilmiah Teknik Sipil, Dinamika Teknik Sipil , 15 (1), 1–7.
Refiadi, G., Syamsiar, Y. S., & Judawisastra, H. (2018).
Sifat  Komposit  Epoksi  Berpenguat  Serat  Bambu pada Akibat Penyerapan Air. Jurnal Sains Materi Indonesia , 19 (3), 98–104.
Rosadi,  I.,  Rahmawati,  W.,  &  Suharyatun,  S.  (2023).
Pemanfaatan  Limbah  Serbuk  Gergaji  Kayu  Jati (Tectona  grandis)  sebagai  Bahan  Campuran dalam  Pembuatan  Paving  Block  Porous. Jurnal Agricultural  Biosystem  Engineering , 2 (2),  231– 240. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jabe.v2i 2.7468
Simanjuntak,  J.  O.,  &  Lubis,  S.  (2022).  Pengaruh Penambahan  Serat  Bambu  terhadap  Kuat  Tekan Beton. Jurnal  Teknik Sipil  (CONSTRUCT) , 1 (2), 70–75.
Sudarno, Nicolaas, S., & Assa, V. (2021). Pemanfaatan Limbah  Plastik  untuk  Pembuatan  Paving  Block. Jurnal Teknik Sipil Terapan , 3 (2), 101–110.
Sutama,  A.,  Saggaff,  A.,  Saloma,  &  Hanafiah.  (2019). Properties  And  Microstructural  Characteristics Of  Lightweight  Geopolymer  Concrete  With  Fly Ash  And  Kaolin . International  Journal  of Scientific  & Technology Research , 8 (07), 57–64. https://www.ijstr.org/paper- references.php?ref=IJSTR-0619-20484
Yanita,  R.,  Yudistira,  T.,  &  Irawan,  P.  (2022). Pengujian  Langsung  Kuat  Tekan  Paving  Block dengan Faktor Konversi. Jurnal Keilmuan Teknik Sipil (KACAPURI) , 1 (1), 23–32.
Zulfi,  E.  K.,  Zainuri,  &  Soehardi,  F.  (2021).  Kualitas Paving  Block  dengan  menggunakan  Limbah Plastik  Polypropylene  terhadap  Kuat  Tekan.
Jurnal Teknik , 15 (2), 185–190.